— 140 — 
an geringen Standorten auf 410 kg pro gem. L. Tetmajer'), welcher für 
schweizerisches Holz nur eine Druckfestigkeit von 283 kg pro gem angibt, fand 
eine Zugfestigkeit des Fichtenholzes von 624 kg und eine Biegungsfestigkeit von 
435 kg pro qem. Das Tragvermögen der verholzten Zellhautsubstanz wurde von 
H. Schellenberg?) im Mittel auf 15,275 kg pro qmm festgestellt, d. h. es 
stimmte ungefähr mit dem des Lärchenholzes überein, übertraf dasjenige des 
Kiefernholzes, blieb aber hinter dem des Tannenholzes (29,392 kg pro qmm) sehr 
bedeutend zurück. 
Natürlich stehen die mechanischen Eigenschaften des Holzes in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Anteil der festen Holzsubstanz am Aufbau der Jahrringe 
und des ganzen Holzkörpers. Nach den Untersuchungen von H. Bertog (4) be- 
sitzt der Jahrring junger Fichten sehr wenig Herbstholz, mit dem Alter nimmt 
dieses erheblich zu, obwohl es immer hinter den hohen Herbstholzprozenten des 
Tannenholzes zurückbleibt; von unten nach oben nimmt im Stamme das Herbst- 
holz, wie bei Tanne und Kiefer, allmählich ab. Ausser dem Anteil des Herbstholzes 
am Jahrringe wird das spez. Trockengewicht des Holzes noch durch die Querschnitt- 
fläche der Tracheiden und das Verhältnis zwischen Lumen und Wandung bei diesen 
bedingt. Beide erleiden mit zunehmendem Alter der Bäume Veränderungen und 
zeigen auf verschiedenen Standorten gewisse Unterschiede: so hatten z. B. 120- 
Jährige Fichtenstämme in ihrem 90. Jahresring in 10,9 m Höhe Frühjahrstrache- 
iden von 0,00115 qmm, 0,00084 qmm, 0,00077 qmm und 0,00067 qmm Querschnitt- 
fläche bei einer entsprechenden Wanddicke von 0,0046 mm, 0,0044 mm, 0,0038 mm; 
ein und derselbe Stamm zeigte in verschiedenen Höhen von unten nach oben 
aufsteigend im 105. Jahrring 
in Höhe von Querschnittflächen der Frühjahrstracheiden 
13 m 0,00095 qmm 
4,5 „ 0,00098  „ 
Re 0,00100 „ 
109 5% 0:00197. 35 
14,1 „ 0,00109 „ 
ee 0,00108  „ 
20,5 „ 0;00099  -, 
237 „ 0,00084 
200 0,00048 „ 
Diese Verhältnisse, Anteil des Herbstholzes, Querschnittfläche und Wand- 
dicke der Tracheiden können sich in mannigfachster Weise kombinieren. So ist 
die Abnahme des Holzgewichtes von unten nach oben bis zur Krone eine Folge 
der Abnahme des Herbstholzanteiles, einer Verringerung des Wandungsdurch- 
messers der Tracheiden im allgemeinen, und endlich des Umstandes, dass die Quer- 
schnittfläche der Tracheiden bis zu einer gewissen Höhe zu- und dann wieder 
langsam abnimmt. Das Wiederansteigen des Holzgewichtes in der Krone erklärt 
sich vor allem aus dem Kleinerwerden der Holzelemente. Das schnelle Ansteigen 
des Holzgewichtes bis zum 70. Lebensjahr erfolgt gleichzeitig mit der Zunahme 
des Herbstholzes und der Verdickung der Tracheidenwandungen, trotz der Ver- 
grösserung des Tracheiden-Querschnittes. Die Steigerung des Holzgewichtes in 
schwächeren Stämmen gegenüber den stärkeren rührt davon her, dass die Quer- 
schnittfläche der Tracheiden in ihnen sich weniger vergrössert. Das hohe spez. 
') Methoden und Resultate der Prüfung der schweizerischen Bauhölzer. 2. Aufl. 
Zürich 1896. 
?) Jahrbücher für wissenschaftl. Botanik. Bd. 29. 1896. S. 242. 
